জীবন্ত পলিমারকরণ

পলিমার রসায়নে, লিভিং পলিমারাইজেশন বা জীবন্ত পলিমারকরণ হলো শৃঙ্খল-বৃদ্ধি পলিমারাইজেশনের একটি রূপ যেখানে বর্ধনশীল পলিমার শৃঙ্খলের শৃঙ্খল সমাপ্তি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হয়েছে।Moad, Graeme and Solomon, David H. (2006) The Chemistry of Radical Polymerization. 2nd ed. Elsevier.  এটি বিভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন করা যায়। শৃঙ্খল সমাপ্তি এবং শৃঙ্খল স্থানান্তর বিক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে এবং শৃঙ্খল আরম্ভণের হার শৃঙ্খল বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে পলিমার শৃঙ্খলাগুলো প্রচলিত শৃঙ্খল পলিমারাইজেশনের তুলনায় আরও স্থির হারে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের দৈর্ঘ্য খুবই একই রকম থাকে (অর্থাৎ পলিডিসপার্সিটি সূচক Đ খুব কম)। লিভিং পলিমারাইজেশন ব্লক কপলিমার সংশ্লেষণের জন্য জনপ্রিয় পদ্ধতি কারণ পলিমারকে ধাপে ধাপে সংশ্লেষণ করা যায়, প্রত্যেক ধাপে ভিন্ন মনোমার থাকে। অতিরিক্ত সুবিধা হলো পূর্বনির্ধারিত মোলার ভর এবং শেষ-গ্রুপের উপর নিয়ন্ত্রণ।

লিভিং পলিমারাইজেশন কাঙ্ক্ষিত কারণ এটি ম্যাক্রোমলিকিউলার সংশ্লেষণে নির্ভুলতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পলিমারের অনেক নতুন/উপযোগী বৈশিষ্ট্য তাদের মাইক্রোস্ট্রাকচার এবং আণবিক ভর থেকে আসে। নন-লিভিং পলিমারাইজেশনে আণবিক ভর এবং পলিডিসপার্সিটি কম নিয়ন্ত্রিত থাকায় এই পদ্ধতি উপাদান নকশার জন্য আরও কাঙ্ক্ষিত।

অনেক ক্ষেত্রে লিভিং পলিমারাইজেশন বিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রিত পলিমারাইজেশনের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় বা সমার্থক মনে করা হয়। যদিও এই দুটি বিক্রিয়া খুবই অনুরূপ, তবু সংজ্ঞায় পার্থক্য রয়েছে। লিভিং পলিমারাইজেশন বলতে এমন বিক্রিয়া বোঝায় যেখানে সমাপ্তি বা শৃঙ্খল স্থানান্তর সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পলিমারাইজেশনে সমাপ্তি কমানো হয় কিন্তু নির্মূল করা হয় না—পলিমারের একটি সুপ্ত (dormant) অবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে। তবে এই পার্থক্য নিয়ে সাহিত্যে এখনো বিতর্ক চলছে।

প্রধান লিভিং পলিমারাইজেশন কৌশলগুলো হলো:
 লিভিং অ্যানায়োনিক পলিমারাইজেশন
 লিভিং ক্যাটায়োনিক পলিমারাইজেশন
 লিভিং রিং-ওপেনিং মেটাথেসিস পলিমারাইজেশন
 লিভিং ফ্রি র‌্যাডিক্যাল পলিমারাইজেশন
 লিভিং শৃঙ্খল-বৃদ্ধি পলিকনডেনসেশন

ইতিহাস
লিভিং পলিমারাইজেশন প্রথম প্রদর্শিত হয় মাইকেল সজওয়ার্কের দ্বারা ১৯৫৬ সালে স্টাইরিনের অ্যানায়োনিক পলিমারাইজেশনে, যেখানে অ্যালকালি মেটাল / ন্যাফথালিন সিস্টেম টেট্রাহাইড্রোফিউরান (THF)-এ ব্যবহার করা হয়। সজওয়ার্ক দেখান যে ন্যাফথালিনের র‌্যাডিক্যাল অ্যানায়ন থেকে স্টাইরিনে ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে। স্টাইরিনের প্রাথমিক র‌্যাডিক্যাল অ্যানায়ন ডাইঅ্যানায়ন (বা সমতুল্য ডিসোডিও-) স্পিসিস-এ রূপান্তরিত হয়, যা দ্রুত স্টাইরিন যোগ করে "দুই-প্রান্ত বিশিষ্ট লিভিং পলিমার" তৈরি করে। তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অ্যাপ্রোটিক দ্রাবক টেট্রাহাইড্রোফিউরান ব্যবহার, যা অর্গানোমেটালিক মধ্যবর্তী যৌগগুলোকে দ্রবীভূত করে কিন্তু অন্যথায় প্রতিক্রিয়াহীন।

ইনিশিয়েটর সিস্টেমে মনোমার যোগ করার পর সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় (পলিমার শৃঙ্খল বৃদ্ধির কারণে), কিন্তু মনোমার কনসেন্ট্রেশন শেষ হলে বৃদ্ধি থেমে যায়। তবে আরও মনোমার যোগ করলে সান্দ্রতা আবার বাড়ে, যা পলিমার শৃঙ্খলের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। সজওয়ার্ক উপসংহার করেন যে পলিমার শৃঙ্খল কখনো সমাপ্ত হয়নি। এটি পলিমার রসায়নে বড় অগ্রগতি ছিল কারণ পলিমার কখন quench বা terminate হবে তা সাধারণত নিয়ন্ত্রিত ধাপ ছিল না। এই আবিষ্কারের ফলে সম্ভাব্য প্রয়োগের তালিকা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

আজকাল লিভিং পলিমারাইজেশন অনেক ধরনের পলিমার বা প্লাস্টিক উৎপাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পলি(ফথালঅ্যালডিহাইড) পলিমার, যা প্রথম ১৯৬৭ সালে উন্নয়িত হয়, লিভিং ক্যাটায়োনিক এবং লিভিং অ্যানায়োনিক পলিমারাইজেশন উভয় পদ্ধতিতেই সংশ্লেষণ করা যায় যা যথাক্রমে সাইক্লিক বা লিনিয়ার রূপ উৎপন্ন করে। এই পদ্ধতি পলিমারের রাসায়নিক গঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং ফলে উপাদানের গঠনগত ও ইলেকট্রনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নন-লিভিং পলিমারাইজেশনে এমন নিয়ন্ত্রণ খুব কমই পাওয়া যায়।

দ্রুত আরম্ভণের হার: কম পলিডিসপার্সিটি

লিভিং পলিমারাইজেশনের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো শৃঙ্খল-বৃদ্ধি পলিমারাইজেশনের চারটি মৌলিক বিক্রিয়ার মধ্যে শৃঙ্খল সমাপ্তি এবং স্থানান্তর বিক্রিয়া মূলত অনুপস্থিত থাকে, শুধু আরম্ভণ এবং (শৃঙ্খল) বৃদ্ধি বিক্রিয়া থাকে।

লিভিং পলিমারাইজেশনের আরেকটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো আরম্ভণের হার (অর্থাৎ সুপ্ত রাসায়নিক প্রজাতি থেকে সক্রিয় শৃঙ্খল-বর্ধনকারী প্রজাতি উৎপন্ন হওয়া) শৃঙ্খল বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক দ্রুত। ফলে সকল শৃঙ্খল একই হারে বৃদ্ধি পায় (বৃদ্ধির হার অনুসারে)।

দ্রুত আরম্ভণের হার (সমাপ্তির অনুপস্থিতির সাথে) কম (বা সংকীর্ণ) পলিডিসপার্সিটি সূচক (Đ) উৎপন্ন করে, যা পলিমার শৃঙ্খলের বণ্টনের প্রস্থ নির্দেশ করে। বর্ধনশীল শৃঙ্খলের দীর্ঘায়ু কো-ব্লক পলিমার গঠন এবং শেষ-গ্রুপ ফাংশনালাইজেশন করতে সাহায্য করে। এই কারণগুলো পূর্বানুমানযোগ্য আণবিক ভর (number average molecular weight Mn) প্রদান করে। আদর্শ লিভিং সিস্টেমে, যদি সক্রিয় প্রজাতি উৎপন্ন করার দক্ষতা ১০০% হয় এবং প্রত্যেক initiator শুধু একটি সক্রিয় প্রজাতি উৎপন্ন করে, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে kinetic chain length (সক্রিয় প্রজাতি তার জীবনকালে যতগুলো মনোমারের সাথে বিক্রিয়া করে তার গড় সংখ্যা) মনোমারের অবশিষ্ট ঘনত্ব জেনে অনুমান করা যায়। Number average molecular weight Mn লিভিং পলিমারাইজেশনে রূপান্তর শতাংশের সাথে রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায়

কৌশল

লিভিং অ্যানায়োনিক পলিমারাইজেশন
১৯৩৬ সালে কার্ল জিগলার প্রস্তাব করেন যে স্টাইরিন এবং বুটাডিয়েনের অ্যানায়োনিক পলিমারাইজেশন অ্যালকাইল লিথিয়াম ইনিশিয়েটর-এ মনোমারের পরপর যোগের মাধ্যমে শৃঙ্খল স্থানান্তর বা সমাপ্তি ছাড়াই ঘটে। বিশ বছর পর সজওয়ার্ক সোডিয়াম ন্যাফথালিন ইনিশিয়েটর ব্যবহার করে THF-এ স্টাইরিনের অ্যানায়োনিক পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে লিভিং পলিমারাইজেশন প্রদর্শন করেন।

ন্যাফথালিন অ্যানায়ন স্টাইরিনকে র‌্যাডিক্যাল অ্যানায়নে রিডিউস করে পলিমারাইজেশন আরম্ভ করে, যা ডাইমার হয়ে ডাইলিথিওডাইফেনাইলবিউটেন তৈরি করে এবং তারপর পলিমারাইজেশন আরম্ভ করে। এই পরীক্ষাগুলো সজওয়ার্কের অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল অর্গানোমেটালিক মধ্যবর্তী যৌগগুলোকে ধ্বংস করতে পারে এমন অশুদ্ধির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল।

লিভিং α-অলিফিন পলিমারাইজেশন
α-অলিফিনগুলো অ্যানায়োনিক কো-অর্ডিনেশন পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে পলিমারাইজ করা যায় যেখানে ক্যাটালিস্টের ধাতু কেন্দ্র অ্যালকাইল শৃঙ্খলের অ্যানায়োনিক প্রান্তের জন্য কাউন্টার ক্যাটায়ন হিসেবে বিবেচিত হয় (M–R কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে)। জিগলার–নাট্টা ইনিশিয়েটর ১৯৫০-এর মাঝামাঝি উন্নয়িত হয় এবং এগুলো হেটেরোজেনিয়াস ইনিশিয়েটর যা α-অলিফিন পলিমারাইজেশনে ব্যবহৃত হয়। এগুলো প্রথম যেগুলো তুলনামূলকভাবে উচ্চ আণবিক ভরের পলি(১-অ্যালকিন) অর্জন করে (বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত থার্মোপ্লাস্টিক PE এবং PP) এবং এছাড়া এগুলো স্টেরিওসিলেক্টিভ পলিমারাইজেশন করতে সক্ষম যা হেটেরোজেনিয়াস ইনিশিয়েটর-এর কাইরাল স্ফটিক কাঠামোর কারণে সম্ভব হয়। এই আবিষ্কারের গুরুত্বের জন্য জিগলার এবং নাট্টা ১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যদিও জিগলার–নাট্টা ইনিশিয়েটর থেকে উৎপন্ন সক্রিয় প্রজাতির জীবনকাল দীর্ঘ (ঘণ্টা বা তার বেশি), তবু বেশ কয়েকটি শৃঙ্খল স্থানান্তর পথ (বিটা-হাইড্রাইড এলিমিনেশন এবং কো-ইনিশিয়েটর-এ স্থানান্তর) এর কারণে বর্ধনশীল শৃঙ্খলের জীবনকাল কমে যায় এবং ফলে এগুলোকে লিভিং বলা হয় না।

মেটালোসিন ইনিশিয়েটর-কে জিগলার–নাট্টা ইনিশিয়েটর-এর একটি প্রকার বলা হয় কারণ এতে দুই-উপাদান সিস্টেম ব্যবহৃত হয়—ট্রানজিশন মেটাল এবং গ্রুপ I–III মেটাল কো-ইনিশিয়েটর (যেমন মিথাইলঅ্যালুমক্সেন (MAO) বা অন্য অ্যালকাইল অ্যালুমিনিয়াম যৌগ)। মেটালোসিন ইনিশিয়েটর হোমোজেনিয়াস সিঙ্গল-সাইট ক্যাটালিস্ট তৈরি করে যা প্রথমে ক্যাটালিস্ট গঠনের প্রভাব পলিমারের গঠন/বৈশিষ্ট্যের উপর কীভাবে পড়ে তা অধ্যয়নের জন্য উন্নয়িত হয়; যা মাল্টি-সাইট হেটেরোজেনিয়াস জিগলার–নাট্টা ইনিশিয়েটর-এর ক্ষেত্রে কঠিন ছিল। মেটালোসিন ক্যাটালিস্টের ডিসক্রিট সিঙ্গল-সাইট-এর কারণে গবেষকরা অ্যাঙ্কিলারি লিগ্যান্ড (যারা সরাসরি রাসায়নিক রূপান্তরে অংশ নেয় না) গঠন এবং কাইরাল মেটাল কেন্দ্রের চারপাশের সিমেট্রি কীভাবে পলিমারের মাইক্রোস্ট্রাকচার-কে প্রভাবিত করে তা নিয়ন্ত্রণ ও সম্পর্কিত করতে পারেন। তবে শৃঙ্খল ভাঙার বিক্রিয়া (প্রধানত বিটা-হাইড্রাইড এলিমিনেশন) এর কারণে খুব কম মেটালোসিন ভিত্তিক পলিমারাইজেশন লিভিং হিসেবে পরিচিত।

অ্যাঙ্কিলারি লিগ্যান্ড এবং তাদের সাবস্টিটুয়েন্ট-এর স্টেরিক বাল্ক এবং ইলেকট্রনিক বৈশিষ্ট্য টিউন করে কিলেট ইনিশিয়েটর (বা পোস্ট-মেটালোসিন ইনিশিয়েটর) নামে একটি শ্রেণির ইনিশিয়েটর α-অলিফিনের স্টেরিওস্পেসিফিক লিভিং পলিমারাইজেশনে সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিলেট ইনিশিয়েটর-এর লিভিং পলিমারাইজেশনে উচ্চ সম্ভাবনা কারণ অ্যাঙ্কিলারি লিগ্যান্ড-গুলোকে শৃঙ্খল সমাপ্তির পথ নিরুৎসাহিত বা বাধা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা যায়। কিলেট ইনিশিয়েটর-কে অ্যাঙ্কিলারি লিগ্যান্ড অনুসারে আরও ভাগ করা যায়: ansa-cyclopentadienyl-amido ইনিশিয়েটর, α-diimine কিলেট এবং phenoxy-imine কিলেট।

Ansa-cyclopentadienyl-amido (CpA) ইনিশিয়েটর

CpA ইনিশিয়েটর-এ একটি সাইক্লোপেন্টাডিয়েনাইল সাবস্টিটুয়েন্ট এবং ধাতু কেন্দ্রে (সাধারণত Zr বা Ti) এক বা একাধিক নাইট্রোজেন সাবস্টিটুয়েন্ট সমন্বিত থাকে। ডাইমিথাইল(পেন্টামিথাইলসাইক্লোপেন্টাইল)জিরকোনিয়াম অ্যাসিটামিডিনেট চিত্রে দেখানো ইনিশিয়েটর -১০ °C-এ ১-হেক্সিন-এর স্টেরিওস্পেসিফিক লিভিং পলিমারাইজেশনে ব্যবহৃত হয়েছে। উৎপন্ন পলি(১-হেক্সিন) আইসোট্যাকটিক (পার্শ্ববর্তী পুনরাবৃত্তি এককের মধ্যে স্টেরিওকেমিস্ট্রি একই) ছিল যা ¹³C-NMR দিয়ে নিশ্চিত করা হয়। একাধিক পরীক্ষায় নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং পূর্বানুমানযোগ্য Mn (ক্যাটালিস্ট থেকে মনোমার অনুপাত থেকে) কম Đ সহ পাওয়া যায়। পলিমারাইজেশন লিভিং ছিল কিনা তা নিশ্চিত করতে মনোমারের দুটি অংশ পরপর যোগ করা হয়—প্রথম অংশ পলিমারাইজ হওয়ার পর দ্বিতীয় অংশ যোগ করা হয়—এবং শৃঙ্খলের Đ এবং Mn পর্যবেক্ষণ করা হয়। উৎপন্ন পলিমার শৃঙ্খল পূর্বানুমানকৃত Mn (মোট মনোমার কনসেন্ট্রেশন = অংশ ১ + ২) মেনে চলে এবং কম Đ দেখায়, যা নির্দেশ করে যে দ্বিতীয় অংশ মনোমার যোগের সময় শৃঙ্খল এখনো সক্রিয় বা লিভিং ছিল।

α-diimine কিলেট ইনিশিয়েটর

α-diimine কিলেট ইনিশিয়েটর-এ ডাইইমিন কিলেটিং অ্যাঙ্কিলারি লিগ্যান্ড গঠন থাকে এবং সাধারণত লেট ট্রানজিশন মেটাল (যেমন Ni এবং Pd) কেন্দ্রে সমন্বিত থাকে।

লিভিং ক্যাটায়োনিক পলিমারাইজেশন
লিভিং ক্যাটায়োনিক পলিমারাইজেশনের মনোমারগুলো ইলেকট্রন-সমৃদ্ধ অ্যালকিন যেমন ভিনাইল ইথার, আইসোবিউটিলিন, স্টাইরিন, এবং N-ভিনাইলকারবাজোল। ইনিশিয়েটর দুই-উপাদান সিস্টেম—একটি ইলেক্ট্রোফাইল এবং একটি লুইস অ্যাসিড। এই পদ্ধতি ১৯৮০-এর দিকে Higashimura, Sawamoto এবং Kennedy-এর অবদানে উন্নয়িত হয়। সাধারণত দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থিতিশীল কার্বোকেশন উৎপন্ন করা কঠিন কারণ ব্যাকবোন-এ অন্য মনোমারের সাথে যুক্ত β-প্রোটন বা মুক্ত মনোমার দিয়ে ক্যাটায়ন quench হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ভিন্ন পদ্ধতি নেওয়া হয়।

এই উদাহরণে, কার্বোকেশন উৎপন্ন হয় লুইস অ্যাসিড (কো-ইনিশিয়েটর, পলিমারে ইতিমধ্যে থাকা হ্যালোজেন “X” সহ) যোগ করে, যা শেষ পর্যন্ত দুর্বল ভারসাম্যে কার্বোকেশন উৎপন্ন করে। এই ভারসাম্য সুপ্ত অবস্থার দিকে বেশি ঝোঁকে, ফলে অন্য পথে স্থায়ী quenching বা সমাপ্তির জন্য খুব কম সময় থাকে। এছাড়া দুর্বল নিউক্লিওফাইল (Nu:) যোগ করে সক্রিয় প্রজাতির ঘনত্ব আরও কমানো যায়, যাতে পলিমার “লিভিং” থাকে। তবে গুরুত্বপূর্ণ যে সংজ্ঞা অনুসারে এই উদাহরণের পলিমারগুলো কঠোরভাবে লিভিং নয় কারণ dormant state প্রবর্তন করা হয়েছে—সমাপ্তি কমানো হয়েছে কিন্তু নির্মূল করা হয়নি। তবে এগুলো অনুরূপভাবে কাজ করে এবং সত্যিকারের লিভিং পলিমারাইজেশনের মতো একই প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ

লিভিং পলিমারাইজেশন অনেক পলিমারের বাণিজ্যিক সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

কপলিমার সংশ্লেষণ এবং প্রয়োগ

কপলিমার হলো একাধিক ভিন্ন মনোমার প্রজাতি দিয়ে গঠিত পলিমার, যা বিভিন্ন ক্রমে সাজানো যায়।

অন্যান্য রূপ (অল্টারনেটিং কপলিমার, গ্রাফট কপলিমার, স্টেরিওব্লক কপলিমার) থাকলেও এই তিনটি বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে বেশি সাধারণ। এছাড়া ব্লক কপলিমার অনেক ধরনের হতে পারে, যেমন ট্রাইব্লক (A–B–A), অল্টারনেটিং ব্লক (A–B–A–B–A–B) ইত্যাদি।

এই তিনটির মধ্যে ব্লক এবং গ্রেডিয়েন্ট কপলিমার সাধারণত লিভিং পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে সংশ্লেষিত হয় কারণ লিভিং পলিমারাইজেশন নিয়ন্ত্রণের সহজতা দেয়। কপলিমার অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত কারণ এগুলো হোমোপলিমার-এর তুলনায় বৈশিষ্ট্যের নমনীয়তা বেশি দেয়। ব্যবহৃত সংশ্লেষণ কৌশল ROMP থেকে সাধারণ অ্যানায়োনিক বা ক্যাটায়োনিক লিভিং পলিমারাইজেশন পর্যন্ত বিস্তৃত।

কপলিমারের অনন্য বৈশিষ্ট্য টিউন করার ক্ষমতার কারণে এদের অনেক প্রয়োগ রয়েছে। একটি উদাহরণ (অনেকের মধ্যে একটি) হলো ব্লক কপলিমার ব্যবহার করে ন্যানো-স্কেল লিথোগ্রাফি। প্রায়শই ব্যবহৃত একটি হলো পলিস্টাইরিন এবং পলি(মিথাইল মেথাক্রিলেট) (PS-b-PMMA) ব্লক কপলিমার। যথাযথ তাপীয় ও প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় এই কপলিমার কয়েক দশ ন্যানোমিটার ব্যাসের PMMA সিলিন্ডার তৈরি করে যা PS ম্যাট্রিক্স দিয়ে ঘেরা থাকে। এই সিলিন্ডারগুলো উচ্চ UV আলো এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড-এর সংস্পর্শে etched করে অপসারণ করা যায়, যা ছিদ্রযুক্ত PS ম্যাট্রিক্স রেখে যায়।

এই উপাদানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ছিদ্রের আকার (বা PMMA সিলিন্ডারের আকার) PS থেকে PMMA-এর অনুপাত দিয়ে সহজে টিউন করা যায়। লিভিং পলিমারাইজেশন বিক্রিয়ার সহজ নিয়ন্ত্রণের কারণে এটি সহজে সম্ভব, ফলে এই কৌশল ক্যাটালাইসিস, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ন্যানো-স্কেল প্যাটার্নিং-এ অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত।

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ
 IUPAC Gold Book সংজ্ঞা
 Living Ziegler-Natta Polymerization Article
 Living polymers 50 years of evolution Article
Category:Polymerization reactions